( 1 353 ) 



» I" Jiisqn'ii line teneiir en nickel de 8 pour loo on iin pen pins, cctlo 

 slruclure est scmblable a celle des aciers ordiiiairos sans nickel. Soule- 

 mcnt les i^raiiis de fer sont, toutes choses egales d'ailleiirs, de dimensions 

 plus petiles et ont une moindre tendance a grossir sons I'inflnence iWww 

 temperature elevee, ce qui donne aux cassures lenr aspect fibrenx. 



» 2° Le deuxieme groupe comprend les alliagesd'nne teneur de 12 a -j") 

 ponr TOO environ de nickel (*). Quellequ'aitete la Vitesse dn refmidissement, 

 la coupe montre, apres attaque, des faisceaux fibreux reclilineaires qui 

 s'oi icntent volontiers parallelement a trois directions principales (cristal- 

 litcs jmuvant se rattacher a I'octaedre). Le carbone, dii moins quand 11 est 

 on proportions faibles ou moyennes, ne forme pas de carbures liquates dis- 

 cernables. Ces caracleres sont, d'une maniere generale et sauf quelques 

 dilTerences secondaires, cenx des aciers au carbone Irempes, et cette simi- 

 litude accentue le rapprochement auquel avaient deja conduit d'autres 

 proprietcs des alliages du meme groupe (durete et polarite magnetique). 



>' 3" Letroisieme groupe reunit les alliages «o/i/7za5^^eV/<7we^ a i).5 pour 100 

 de nickel environ (") et ceux qui retrouvent leurs proprieles magnetiques 

 a la faveur d'un exces de nickel (3o a 5o pour 100). Les methodes d'at- 

 taque(par la teinture d'iode ou I'acide azotique) appliquees d'habitude 

 aux aciers ordinaires ne donnent plus ici de bons resultats. Il convient 

 d'employer I'acide chlorhydrique etendu en reliant le mclal au pole positif 

 dun element de pile au bichromate. La structure est purement crillal- 

 I'lie; mais, comme les crista ux s'arreLent mutuellement dans leur crois- 

 ^:'nce, ces cristaux (peut-etre des octaedres macles) ne se pretent guere a 

 ^me determination certaine. Le facies general n'est pas moins caracteris- 

 tiquc. 



» En outre, les alliages de ce groupe sont cribles, apres attaque, de 

 nombreuses piqures qui peuvent etre des porosites agrandies. 



" En resume, I'etude de la microstructure des alliages de fer et de 

 n»ckel confirme Ja classification fondee sur les proprietes mecaniques et 

 6 parallcle que Ton avait pu etablir entre la serie de ces alliages et les 

 '^^r-es (les aciers au carbone (trempes)et au manganese (trempes ou non). 



! pour I 



[lickel (24,' 



5 de carbon 



i o,65 de carbone non magnetique a Ja temperature orm- 

 . dans les memes conditions. Au point de vue de la struc- 



appar 



le second 



